1046 A.CADÉWIE DÇS ^CIEf^ÇES. 



rhombiques, comme le TlAzO*, el présentent le même faciès que les cristaux de ce 

 dernier. Mais si les proportions de AmAzO' restent comprises entre 3,2 et 5,8, il doit 

 se fprjiier côIjb ^ côle (\çay. espèces de cristau^ cubiques^ renfermant les uns 3,2 et les 

 autres 5,8 de AmAzO', car à la température constante de lo^" on voit ces cristaux 

 cubiques devenir, les uns rliomboédriques, les autres quadratiques, les premiers deve- 

 nant orthorJiombi([ues à la température constante de 68°; seule la proportion des 

 cristaux quadratiques augmente lorsque le tant pour loo de AmAzO' se rapproche 

 de 5,8. Au delà de cette limite les cristaux quadratiques existent seuls; si le domaine 

 qui les concerne a é|té marqué quasi-quadratique, ce)a tient à ce que, quand la pfp- 

 portion de A^m AzO' augmente, ils deviennent progressivement ortliorhombiques, l'angle 

 des axes optiques pouvant atteindre 12" dans l'huile. Les cristaux quadratiques se 

 maclent avec la plus grande facilité suivant les plans i' sous l'inlluence de la pression; 

 les mêmes macles se retrouvent dans les cristaux quasi-quadratiques, mais en outre 

 ceux-ci se maclent suivant les plans /«', et les cristaux, dont les axes optiques sont 

 dans les plans m, sont orientés sensiblement à 90°. Si l'on chanfTe ces cristaux quasi- 

 quadratiques, on les voit devenir uniaxes à une température voisine de 35° : les macles 

 suivant /i' disparaissent et la ligne neutre devient une croix noire, ces modifications se 

 produisant de la façon la plus continue, la pins graduelle : il y a continuité absolue 

 entre l'uniaxie et la biaxie. Quand la proportion de AmAzO* dépasse 8,4 les cristaux 

 quasi-quadratiques se transforment en cristaux ortliorhombiques à faciès du AmAzO', 

 puis, pour les proportions suivantes, par refroidissement les mélanges prennent suc- 

 cessivement les cinq formes de AmAzO'. 



On voit d'ajjrès la niéme figure qu'à la température ordinaire on obtient 

 en mélangeant les deux sels trois séries de cristaux : la première comprend 

 des cristaux à faciès du TlAzO% négatifs, la seconde des cristaux quadra- 

 tiques ou quasi-quadraliques jiositifs, et la troisième des cristaux à faciès 

 du AmAzO' négatifs, dont l'angle des axes optiques croît en mêine temps 

 que la proportion de TlAzO' diminue. Mais tandis que les deux premières 

 séries sont séparées par une lacune, correspondant à un mélange de cris- 

 taux à composition fixe, les deux suivantes passent brusquement de l'une à 

 l'autre. 



C'est, je crois, le premier exemple de deux corps donnant en se mélan- 

 geant trois séries de cristaux ; il nous montre que la notion d'isodimor- 

 phisme doit être largement généralisée el en outre que deux formes 

 instables, comme les formes quasi-quadratiques, peuvent devenir stables 

 par leur mélange. 



